## PENDAHULUAN
Solid Oxide Fuel Cells ( SOFC ) adalah piranti elektrokimia yang beroperasi pada suhu yang tinggi pada rentang 800  C hingga 1000  C. Suhu operasi yang tinggi dapat menyebabkan masalah seperti kesulitan konstruksi baik dalam pemilihan material dan proses. Mereka juga menghasilkan ketidak serasian koefisien ekspansi panas, ketahanan yang rendah dan kesempatan yang lebih rendah untuk produksi secara masal [1]. Pada dasawarsa terakhir, penelitian SOFC telah difokuskan kepada menurunkan suhu operasi [2-4]. Suhu operasi yang lebih
rendah telah ditemukan mengatasi dua masalah utama yang menjadi isu dalam penggunaan SOFC yaitu daya tahan dan kehandalan. Namun demikian, penurunan suhu operasi akan menurunkan kemampuan sel. Sehingga sebagian besar penelitian SOFC difokuskan kepada pengembangan elektrolit dengan konduktifitas ionik yang tinggi dan elektroda yang sesuai baik katoda maupun anoda pada suhu yang lebih rendah [5].
SOFC bersuhu rendah (LT- SOFC ) telah dikembangkan menggunakan suhu operasi antara
Akreditasi LIPI Nomor : 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012

## PERFORMA ELEKTROKIMIA KOMPOSIT KATODA BERBASIS La
0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-  UNTUK SOLID OXIDE
FUEL CELL BERSUHU RENDAH

## Jarot Raharjo
Pusat Teknologi Material (PTM) - BPPT Gedung II BPPT Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340 e-mail: jarot.raharjo@bppt.go.id

## ABSTRAK
PERFORMA ELEKTROKIMIA KOMPOSIT KATODA BERBASIS La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-  UNTUK SOLID OXIDE FUEL CELL BERSUHU RENDAH. Komposit katoda bernasis bahan perovskite La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-δ ( LSCF ) telah diteliti untuk aplikasi solid oxide fuel cell bersuhu rendah ( LT-SOFC ) dengan samarium ter doping cerium ( SDC ) - karbonat sebagai elektrolit. Serbuk LSCF di sintesis menggunakan teknik sol-gel. Selanjutnya komposit katoda LSCF-SDC karbonat disiapkan dengan mencampurkan LSCF dengan elektrolit SDC -karbonat dengan teknik reaksi keadaan padat dalam berbagai komposisi, yaitu 30 %berat, 40 %berat dan 50 %berat. Komposit katoda dilakukan beberapa karakterisasi seperti morfologi, struktur fasa dan koefisien ekspansi panas serta performa elektrokimia selnya. Nilai koefisien ekspansi panas katoda mendekati elektrolit ketika jumlah campuran elektrolit SDC -karbonat dalam komposit katoda naik. Diantara katoda yang diselidiki, 70 LSCF - 30 SDC7 030 memperlihatkan performa sel yang terbaik, yaitu 60,26 mW/cm 2 dan 75,33 mW/cm 2 pada masing-masing 600  C dan 650  C.
Kata kunci : Katoda, La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-δ , SDC-(Li/Na) 2 CO 3, Koefisien ekspansi panas, Performa elektrokimia

## ABSTRACT
ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE OF La 0.6 Sr 0.4 Co 0.2 Fe 0.8 O 3-  BASED CATHODES FOR LOW TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELLS. Composite cathodes based on perovskite, La 0.6 Sr 0.4 Co 0.2 Fe 0.8 O 3-δ (LSCF), were investigated as cathodes for low-temperature solid-oxide fuel cells with samarium-doped cerium (SDC)-carbonate electrolytes. The LSCF powder was synthesized via the sol-gel technique. The LSCF-SDC-carbonate composite cathode was subsequently prepared by mixing the LSCF with the SDC-carbonate electrolyte through solid-state reaction in various compositions, i.e., 30wt%, 40wt%, and 50wt%. The composite cathode was characterized in terms of its morphology, phase structure, and thermal expansion coefficient, as well as the electrochemical performance of the cells. The thermal expansion of the cathode approached that of the electrolyte when the amount of the SDC-carbonate electrolyte in the composite cathode was increased. Among the cathodes investigated, 70LSCF-30SDC7030 showed the best cell performance of 60.26 mW/cm 2 to 75.33 mW/cm 2 at 600 °C to 650 °C, respectively.
Keywords : Cathode, La 0.6 Sr 0.4 Co 0.2 Fe 0.8 O 3-δ , SDC-(Li/Na) 2 CO 3 , Thermal expansion coefficient, Electrochemical performance
Performa Elektrokimia Komposit Katoda Berbasis La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-  Untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah ( Jarot Raharjo)
400  C hingga 600  C [6-8]. Fuel cell ini berdasarkan kepada dua-konduktifitas elektrolit yang unik. Elektrolit tersebut adalah komposit konvensional SOFC bersuhu menengah (IT- SOFC ), konduktifitas ion oksigen (gadolinium atau samarium) terdop dengan serium dengan konduktifitas proton karbonat. Kinerja elektrokimia yang dihasilkan tinggi yaitu 300mW/cm 2 hingga 1100 mW/cm 2 pada suhu 400  C hingga 600  C [9]. Kinerja SOFC yang baik tidak hanya dihasilkan oleh konduktifitas ionik dari komposit elektrolit serium- karbonat saja, tetapi juga oleh tingginya elektrokatalitis elektroda, khususnya katoda. Oleh karena itu, pengembangan katoda yang sesuai adalah penting untuk meningkatkan kinerja SOFC . Hanya beberapa studi tentang kesesuaian bahan katoda untuk sistem ini yang telah diterbitkan [10-12].
Kebutuhan sehubungan dengan bahan katoda yang digunakan dalam SOFC termasuk aktifitas elektrokimia yang baik, konduktifitas elektronik yang tinggi, porositas yang sesuai dan koefisien panas yang seusai dengan komponen sel yang lain. Oksida perovskite La 1-x Sr x Co 1-y Fe y O 3 ( LSCF ), telah diketahui sebagai salah satu bahan katoda yang paling menjanjikan untuk IT- SOFC (600  C hingga 800  C) dengan kesesuaian yang baik dengan elektrolit samarium terdop serium ( SDC ) [12]. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengembangkan bahan katoda LSCF untuk sistem LT-SOFC . LSCF dan elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dalam beberapa kombinasi yaitu 70:30 (%berat), 60:40 (%berat)dan 50:50 (%berat) digunakan sebagai bahan katoda dalam kajian ini.
Metode umum untuk membuat sel tunggal sistem LT-SOFC adalah menggunakan penekanan tunggal dengan uni-axial hot press [8,13]. Teknik ini relatif mahal dan tidak sesuai untuk produksi sel secara masal. Alternatif lain yang tidak mahal adalah pressureless sintering , dimana lebih sesuai untuk produksi masal dan dapat menghasilkan filem tipis. Dalam paper ini, sifat elektrokimia dari katoda di evaluasi dengan menguji fuel cell menggunakan komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dan anoda berbasis NiO. Pressureless sintering digunakan untuk memproduksi sel. Diskusi dalam paper ini berdasarkan kepada hasil percobaan.

## METODE PERCOBAAN

## Sintesis dan Karakterisasi Serbuk
Komposit katoda mengandung campuran LSCF dan elektrolit SDC -30 wt% (0,67Li/0,33Na) 2 CO 3 . Oksida perovskite La 1-x Sr x Co 0,2 Fe 0,8 ( LSCF ), dimana x=0,4 dibuat dengan teknik sol-gel [14]. Komposit elektrolit tersusun dari SDC (Ce 0,8 Sm 0,2 O 1,9 ) dan karbonat biner (0,67Li/0,33Na) 2 CO 3 disiapkan dengan dua langkah yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya [15]. Serbuk elektrolit mengandung 30 %berat karbonat, SDC 7030.
Serbuk komposit anoda dibuat dengan mencampurkan NiO dengan SDC 7030 dengan teknik reaksi keadaan padat dalam persentase berat 60 :40 (%berat), yang dinamakan NiO-40SDC7030 [16]. Pada akhirnya, komposit katod dibuat dengan mencampurkan LSCF dan SDC 7030 dengan teknik reaksi keadaan padat dalam tiga komposisi yang berbeda, yaitu 70:30 (%berat), 60:40 (%berat) dan 50:50 (%berat). Komposit tersebut masing-masing berturut-turut dinamakan 70 LSCF - 30 SDC 7030, 60 LSCF -40 SDC 7030 dan 50 LSCF - 50 SDC 7030. Serbuk dicampur dalam ball mill selama 16 jam untuk mendapatkan campuran yang homogen dan ukuran partikel yang kecil. Campuran kemudian dilakukan perlakuan panas dalam tungku pada 680  C selama 1 jam.
Pola difraksi sinar-X ( XRD ) serbuk komposit katoda ditentukan pada suhu ruangan menggunakan X-Ray Diffractometer ( Shimadzu , XRD 600) dengan radiasi Cu Kα (λ=1,5418Å), 40kV, 40mA dan dengan 2θ bervariasi 10  hingga 80  . Mikroskop elektron Zeiss EVO MA10 digunakan untuk menguji morfologi permukaan patahan sel dengan pembesaran sampai 30.000 kali. Analisis luas permukaan dilakukan pada serbuk komposit menggunakan BET surface area analyzer (Altamira Instruments AMI-200). Distribusi ukuran partikel serbuk diukur menggunakan laser particle sizer (Fritsch Analysette 22).

## Analisis Ekspansi Panas
Sifat ekspansi panas dari semua komponen SOFC harus ditentukan ketika mempelajari kesesuaiannya. Dalam studi ini, analisis ekspansi panas dikenakan pada katoda menggunakan standar dilatometer ( Netzsch DIL402C ) pada 100 °C hingga 600 °C. Sampel untuk pengukuran koefisien ekspansi panas ( CTE ) dibuat
dalam bentuk silinder dengan menggunakan teknik standar pressureless sintering (~6 mm × ~10 mm).

## Pembuatan Sel Tunggal
Sel tunggal SOFC dibuat dengan diameter pelet 25mm untuk pengukuran performa elektrokimia. Pelet dibuat dan disinter menggunakan teknik pressureless sintering pada atmosfer standar. Teknik ini melibatkan penekanan serbuk pada cetakan baja tahan karat dalam dua tahapan, penekanan serbuk elektrolit pada 200 MPa dan penekanan serbuk anoda dan katoda pada kedua sisi pada 37 MPa. Selanjutnya, pelet di sinter pada suhu 600  C selama 1 jam dalam udara.

## Pengukuran Performa Elektrokimia
Pelet sel tunggal SOFC ( single button cells ) diuji menggunakan alat uji performa SOFC yang di desain oleh Chino Corp. Jepang. Pengujian sel tunggal dilakukan untuk mengukur performa I-V dan I-P sel. Skema diagram ruang pengujian elektrokimia SOFC diberikan dalam Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Serbuk
Gambar 2 memperlihatkan pola XRD komposit katoda LSCF -SDC7030 dengan berbagai kandungan elektrolit yaitu 30 %berat (70 LSCF -30 SDC 7030), 40 %berat (60 LSCF -40 SDC 7030) dan 50 %berat (50 LSCF -50 SDC 7030). Data mengindikasikan bahwa serbuk kalsin mengandung LSCF dan SDC karbonat ( SDC 7030) sebagai dua fasa terbentuk yang ada, dimana telah dikonfirmasikan dalam pola XRD . Pola LSCF dan SDC 7030 terindek sebagai fasa kubus. Hasil ini sesuai dengan hasil dari beberapa laporan peneliti sebelumnya [9,12,17].
Puncak difraksi fasa SDC karbonat menjadi lebih kuat dan tajam dengan penambahan kandungan elektrolit. Penambahan karbonat dalam komposit elektrolit tidak mengubah struktur fasa SDC . SDC digunakan untuk meningkatkan konduktivitas campuran (ionik dan
protonik) dan meningkatkan aktifitas elektroda. Komposit garam Serium menghasilkan kedua-duanya oksida ion (fasa Serium) dan konduktivitas proton. Selanjutnya dapat ditentukan dari daerah antarafasa diantara dua fasa dan dari fasa karbonat [4]. Namun demikian, keberadaan SDC karbonat dalam komposit katoda dapat meningkatkan kesesuaian katoda dan mempengaruhi performa LT - SOFC disebabkan kehadiran konduktifitas ionik dalam katoda. Sehingga, komposisi komposit katoda harus dipilih yang sesuai.
Ukuran kristal dihitung menggunakan teknik perluasan garis XRD ( XRD line broadening ) dengan persamaan Scherrer ditabelkan dalam Tabel 1. Ukuran kristal rata-rata LSCF adalah 41,55 nm, 49,79 nm dan 47,97 nm, sedangkan SDC 7030 adalah 80,90 nm, 102,21 nm dan 97,8 nm untuk masing-masing 70 LSCF -
30 SDC 7030, 60 LSCF -40 SDC 7030 dan 50 LSCF - SDC 7030. Ukuran partikel SDC 7030 selalu lebih besar dari pada LSCF untuk semua kandungan elektrolit.
Luas permukaan spesifik diukur menggunakan BET surface area analyzer. sampel diuji pada suhu mendekati -180  C dalam nitrogen cair selama analisis. Analisis dengan perangkat lunak menghasilkan 4,04 m 2 /g, 3,39 m 2 /g dan 7,42 m 2 /g untuk masing-masing 70 LSCF- 30 SDC 7030, 60 LSCF -40 SDC 7030 dan 50 LSCF - SDC 7030. Dari data memperlihatkan bahwa luas permukaan komposit tidak berubah secara drastis dengan kandungan elektrolit dalam komposit. Hasilnya mendekati luas permukaan dari LSCF murni mendekati 7,64m 2 /g dan LSCF komersial mendekati 5 m 2 /g hingga 7 m 2 /g, dimana baik untuk aplikasi SOFC [12]. Namun demikian, ukuran partikel yang lebih besar, memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Dalam kasus ini, proses ball milling dan suhu kalsin memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada kandungan karbonat.
Ukuran partikel diukur menggunakan laser particle sizer ( Fritsch Analysette 22). Metode pengukuran melalui difraksi laser dalam sinar laser yang konvergen. Tabel 1 memperlihatkan rata-rata ukuran partikel serbuk komposit katoda dengan kandungan elektrolit yang berbeda. Analisis perangkat lunak mengkonfirmasikan bahwa hasil distribusi partikel 70 LSCF -30 SDC 7030 (0,216 µm hingga 0,859 µm), 60 LSCF -40 SDC 7030 (0,208 µm hingga 0,979 µm) dan 50 LSCF - SDC 7030 (0,194 µm hingga 0,772 µm), dengan rata-rata ukuran partikel 0,624 µm, 0,655 µm dan 0,560 µm untuk masing-masing 70 LSCF -30 SDC 7030, 60 LSCF - 40 SDC 7030 dan 50 LSCF - SDC 7030. Data menunjukkan bahwa ukuran partikel rata-rata, tidak berubah secara drastis dengan kandungan elektrolit dalam komposit
Gambar 2 . Skema ruang pengujian elektrokimia SOFC untuk pengukuran performa sel tunggal
Tabel 1 . Sifat partikel serbuk komposit katoda LSCF-SDC 7030 Luas permukaan Rata-rata ukuran partikel Ukuran kristal (nm) Sampel (m 2 /g) (µm) LSCF SDC7030 50LSCF-50SDC7030 7.42 0.560 47.97 97.8 60LSCF-40SDC7030 3.39 0.655 49.79 102.21 70LSCF-30SDC7030 4.04 0.624 41.55 80.90
Performa Elektrokimia Komposit Katoda Berbasis La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-  Untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah ( Jarot Raharjo)
katoda. Hal ini berkaitan erat dengan hasil pengukuran BET , bahwa ukuran partikel yang lebih besar menghasilkan luas permukaan yang lebih kecil.

## Analisis Ekspansi Panas
Perhatian secara khusus terhadap SOFC ditujukan terhadap kestabilan secara mekanis sel selama siklus panas. Kesesuaian antara ekspansi panas elektrolit dan katoda harus diuji. Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian CTE menggunakan dilatomter standar pada rentang suhu 100  C hingga 600  C. Komposit elektrolit SDC 7030 diuji sebagai rujukan. Tabel 2 menunjukkan bahwa CTE bahan komposit katoda sangat sensitif terhadap jumlah elektrolit dalam komposit katoda. Penambahan elektrolit dapat menurunkan CTE . Meningkatnya kandungan elektrolit dalam komposit katoda membuat CTE katoda semakin mendekati elektrolit. Komposit katoda 50 LSCF -50 SDC 7030 (0,88 x 10 -6 K -1 ) lebih sesuai dengan komposit elektrolit SDC 7030 composite electrolyte (0,78 x 10 -6 K -1 ). Meskipun tidak ada pembanding yang dijelaskan dalam literatur, sebagai nilai CTE yang bisa diterima antara katoda dan elektrolit, perbedaan CTE yang paling kecil akan menurunkan kegagalan akibat beban panas pada antaramuka.

## Karakterisasi Strukturmikro
Pressureless sintering adalah bentuk sintering yang relatif murah untuk menghasilkan sel pelet LT - SOFC . Teknik ini menggunakan alat penekanan dan tungku standar yang membuatnya dapat memproduksi masal dan kemudahan proses secara otomatis. Ada tiga parameter dalam meningkatkan mikrostruktur sel yaitu komposisi, suhu sintering dan tekanan penekanan. Strukturmikro pelet telah dikaji dalam studi ini. Elektrolit LT - SOFC harus padat (>90 %) dan bebas cacat. Persyaratan tingkat kepadatan yang tinggi penting untuk menghindari pencampuran gas antara anoda dan katoda. Sedangkan elektroda (katoda dan anoda) untuk LT - SOFC harus mempunyai porositas (20 % hingga 30 %). Porositas yang sesuai diperlukan untuk suplai gas oksigen kedalam sisi katoda dan bahan bakar hidrogen ke dalam sisi anoda [13].
Teknik sintering tanpa tekanan melibatkan penekanan serbuk dalam cetakan baja tahan karat dalam dua tahapan, yaitu penekanan serbuk elektrolit pada
200 MPa dan dilanjutkan dengan penekanan kedua serbuk anoda dan katoda pada setiap sisi elektrolit pada 37 MPa. Kemudian pelet di sintering pada suhu 600  C selama 1 jam dalam udara. Hasil pengujian strukturmikro ditampilkan dalam Gambar 3.
Strukturmikro permukaan patahan dari sel tunggal SOFC dan komponennya diperlihatkan dalam Gambar 3. Gambar tersebut menampilkan tiga lapis sel SOFC (katoda-elektrolit-anoda) dengan elektrolit yang padat dan elektroda yang berpori. Poles dan etsa metalografi belum berhasil dilakukan pada bahan ini
Tabel 2 . Koefisien ekspansi panas dari katoda dan elektrolit.
Sampel CTE (x10 -6 K -1 ) (100-600 o C) 70LSCF-30SDC7030 2,27 60LSCF-40SDC7030 1,18 50LSCF-50SDC7030 0,88 SDC7030 (electrolyte) 0,78
Gambar 3 . Strukturmikro permukaan patahan sel tunggal SOFC
sebab bahan komposit mengandung karbonat yang lunak dan keramik yang keras cenderung untuk terlepas. Ketebalan katoda, elektrolit dan anoda mendekati nilai masing-masing 220 µm, 990 µm dan 250µm. Gambar 3(b) memperlihatkan patahan permukann dari elektrolit. Penelitian sebelumnya [15] melaporkan bahwa elektrolit SDC 7030 menghasilkan porositas yang terendah sebesar 2,92 % pada tekanan 200 MPa dan 600  C. Gambar 3(c) memperlihatkan permukaan patahan katoda. Daerah yang berwarna hitam dalam mikrograf menunjukkan porositas dalam sampel, dimana daerah berwarna abu-abu dan putih adalah masing-masing menunjukkan fasa LSCF dan SDC karbonat. Penelitian sebelumnya [18] menyatakan bahwa LSCF -30 SDC 7030 mempunyai porositas optimum 24,82 % pada tekanan 37MPa dan 600  C. Ukuran partikel mendekati 97 nm dan 183 nm. Gambar 3(d) memperlihatkan permukaan patahan anoda. Daerah yang berwarna gelap dalam mikrograf menunjukkan porositas dalam sampel, dimana daerah bewarna abu-abu dan putih menunjukkan masing-masing fasa NiO dan SDC karbonat. Penelitian sebelumnya [19] menjelaskan bahwa komposit anoda NiO- SDC 7030 adalah sebagai anoda dengan porositas optimum 24,98 % pada 37 MPa dan 600  C, dengan ukuran partikel mendekati 85 nm hingga 123 nm.

## Analisis Performa Elektrokimia
Sel tunggal SOFC diuji menggunakan sistem alat uji SOFC . Perekat borosilikat digunakan sebagai bahan kedap sampel. Tiga jenis sel tunggal dikaji untuk membandingkan sifat elektrokimia katoda dan kesesuaian katoda dengan elektrolit. Ketiga struktur sel dijelaskan seperti Persamaan (1) hingga Persamaan (3).
H2; NiO- SDC 7030| SDC 7030|70 LSCF -30 SDC 7030; Udara (1)
H2; NiO- SDC 7030| SDC 7030|60 LSCF -40 SDC 7030; Udara (2)
H2; NiO- SDC 7030| SDC 7030|50 LSCF -50 SDC 7030; Udara (3)
Performa elektrokimia fuel cell ditunjukkan pada Gambar 4 hingga Gambar 6. Untuk semua fuel cell , Open Circuit Voltage ( OCV ) menurun dengan meningkatnya suhu. Selebihnya, keluaran daya perluasan area ( power density ) untuk masing-masing sel meningkat dengan
kenaikan suhu. Sifat elektrokimia tersebut adalah sama dengan fuel cell dengan elektrolit berfasa tunggal, seperti ter doping Serium [20]. Karakteristik I-V dan I-P yang ditunjukkan dalam gambar mengindikasikan bahwa fuel cell dengan komposit elektrolit SDC karbonat dan katoda berbasis 70 LSCF -30 SDC 7030 menunjukkan performa yang terbaik pada 600  C hingga 650  C. Daya perluasan area tertinggi sebesar 75,33 mW/cm -2 dicapai pada 650  C. Dalam sistem LT - SOFC , daya perluasan area tertinggi sebesar 60,26 mW/cm -2 dicapai pada 600  C untuk katoda berbasis 70 LSCF -30 SDC 7030 (sel 1).
Gambar 4 hingga Gambar 6 memperlihatkan bahwa kenaikan kandungan elektrolit dalam komposit katoda, performa elektrokimia menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan penurunan suhu operasi menurunkan performa sel. Penambahan SDC karbonat kedalam komposit katoda dapat meningkatkan kesesuaian katoda. Namun demikian, performa LT - SOFC dipengaruhi oleh berkurangnya kehadiran konduktivitas ionik (dari elektrolit SDC karbonat) dalam komposit katoda.

## KESIMPULAN
Komposit katoda LSCF - SDC 7030 dengan berbagai kandungan elektrolit yaitu 30 %berat, 40 %berat dan 50 %berat, diteliti sebagai material katoda untuk LT - SOFC dengan komposit elektrolit SDC karbonat. Merujuk kepada hasil pengujian performa elektrokimia sel, 70 LSCF -30 SDC 7030 memperlihatkan performa tertinggi, diikuti dengan 60 LSCF -40 SDC 7030 dan Gambar 4 . Karakterisasi I-V dan I-P sel tunggal (sel 1) pada suhu operasi 500 o C, 550 o C, 600 o C dan 650 o C.
Gambar 5 . Karakterisasi I-V dan I-P sel tunggal (sel 2) pada suhu operasi 500 o C, 550 o C, 600 o C dan 650 o C.
Gambar 6 . Karakterisasi I-V dan I-P sel tunggal (sel 3) pada suhu operasi 500 o C, 550 o C, 600 o C dan 650 o C.
Performa Elektrokimia Komposit Katoda Berbasis La 0,6 Sr 0,4 Co 0,2 Fe 0,8 O 3-  Untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah ( Jarot Raharjo)
50 LSCF -50 SDC 7030. Oksida katoda 50 LSCF -50 SDC 7030 lebih sesuai dengan komposit elektrolit SDC 7030. Performa terbaik 75,33 mW/cm -2 dicapai pada suhu 650  C. Pada sistem LT - SOFC , performa terbaik 60,26 mW/cm -2 dicapai pada suhu 600  C. Kenaikan jumlah elektrolit SDC 70300 dalam komposit katoda membuat ekspansi panas katoda mendekati elektrolit, sedangkan performa elektrokimianya menurun. Teknik sintering tanpa tekanan ( pressureless sintering ) adalah metode yang sesuai dan berpotensi untuk pembuatan komposit katoda.

## DAFTAR ACUAN
[1]. J. MOLENDA, K. SWIERCZEK, W. ZAJAC, J. Power Sources , 173 (2) (2007) 657-670 [2]. B.C.H. STEELE, Journal of Materials Science , 36 (2001) 1053-1068
[3]. G.Y. MENG, Q.X. FU, S.W. ZHA, C.R. XIA, X.Q. LIU and D.K. PENG, Solid State Ionics , 148 (2002) 533-537
[4]. B. ZHU, J. Power Sources , 114 (2003) 1-9 [5]. B. ZHU, X.T. YANG, J. XUA, Z.G. ZHU, S.J. JI, M.T. SUN and J.C. SUN, J. Power Sources , 118 (2003) 47-53
[6]. A.BOD´EN,J.DI,C.LAGERGREN,G.LINDBERGH and C.Y. WANG, J. Power Sources , 172 (2007) 520-529
[7]. M.D. MAT, X. LIU, Z. ZHU and B. ZHU, Int. J. Hydrogen Energy , 32 (2007) 796-801
[8]. R. RAZA, X. WANG, Y. MA, X. LIU and B. ZHU, Int. J. Hydrogen Energy, 35 (7) (2010) 2684-2688
[9]. J. HUANG, Z. MAO, Z. LIU and C. WANG, J. Power Sources , 175 (2008) 238-243
[10]. M.D. MAT, X. LIU, Z. ZHU and B. ZHU, Int. J. Hydrogen Energy , 32 (2007) 796-801
[11]. X. SUN, S. LI, J. SUN, X. LIU and B. ZHU, International Journal Electrochemical Science, 2 (2007) 462-468
[12]. M. GHOUSE, Y. AL-YOUSEF, A. AL-MUSA, M.F. AL-OTAIBI, Int. J. Hydrogen Energy , 35 (17) (2010) 9411-9419
[13]. B. ZHU, S. LI and B.E. MELLANDER, Electrochemistry Communications , 10 (2008)
302-305
[14]. J. LIU,A.C. CO, S. PAULSON and V.I BIRSS, Solid State Ionics , 177 (2006) 377-387
[15]. J. RAHARJO, A. MUCHTAR, W.R.W. DAUD, N. MUHAMAD and E.H. MAJLAN, Key Engineering Material , 447-448 (2010) 666-670
[16]. R. JAROT, M. ANDANASTUTI, W.D. WAN RAMLI, M. NORHAMIDI and H.M. EDY, Applied Mechanics and Materials , 52-54 (2011) 488-493
[17]. A.H. NOORASHRINA, M.ANDANASTUTI, W.D. WAN RAMLI and M. NORHAMIDI, Sains Malaysiana , 38 (6) (2009) 857-861
[18]. J. RAHARJO, A. MUCHTAR, W.R.W. DAUD, N. MUHAMAD and E.H. MAJLAN, Key Engineering Material , 471-472 (2011) 179-184
[19]. J. RAHARJO, A. MUCHTAR, W.R.W. DAUD, N. MUHAMAD and E.H. MAJLAN, Applied Mechanics and Materials, 52-54 (2011) 488-493
[20]. K.R. MARCIN and R.T. BAKER, J. Power Sources , 196 (5) (2011) 2498-2512